— 826 — 



A tale scopo, riscaldai per circa 90 ore, in autoclave a 300°, un miscu- 

 glio, a parti eguali, di due minerali comuni di rame e d'argento, la calco- 

 sina e l'argentite, finamente polverizzati, con una soluzione concentrata di 

 ioduro potassico. Ottenni in tal modo, frammisti alla maggior parte dei mate- 

 riali posti a reagire rimasti inalterati, dei minutissimi cristallini biancastri, 

 uno dei quali potè essere portato al goniometro e si manifestò della forma 

 di una piramide esagonale combinata col pedione negativo; potei misurare 

 tanto l'angolo di due facce di piramide, quanto quello di una di esse col pedione, 

 ed ottenni i seguenti valori, i quali non lasciano alcun dubbio che si tratti 

 di iodirite: 



angoli misurati calcolati colle costanti di Zepharovich 



a: c = l: 0.81960 



(2021): (0221) 52° 19' 52° 28 \' 



(0001): (2021) 117 40 117 51 



Essi presentano una combinazione assai semplice, simile a quella osser- 

 vata da Seligmann nei cristalli di Dernbacb (Nassau) ('), colla differenza 

 che in questi ultimi le facce alterne possedevano sviluppo molto diverso, 

 fatto, questo, che non si verifica nei miei. 



Eseguendo l'esperienza colle stesse sostanze, ma tenendo l'autoelave 

 a 185° per 150 ore, ottenni due minerali sintetici : la covellina e la jodirite. 



La covellina, Cu S, si presenta in lamine bellissime a contorno esago- 

 nale, del diametro massimo di circa 4 mm., con colore azzurro cupo e riflessi 

 metallici violacei; al microscopio restano opache; riscaldate in tubetto 

 chiuso, dànno, a differenza della calc.osina, un sublimato di zolfo. Questo mine- 

 rale, ottenuto sinteticamente già da Knop ( 2 ), da Doelter ( 3 ), da Weinschenk ( 4 ), 

 non era ancora stato riprodotto nelle condizioni suesposte; alla sua formazione 

 non può essere estranea la presenza dell'argentite e dell' ioduro potassico, 

 poiché, ripetendo l'esperienza nelle stesse condizioni, ma escludendo questi 

 due componenti, la covellina non si forma. 



La iodirite formatasi si presenta in cristalli prismatici esilissimi, lunghi 

 fino ad 1 mm., nei quali, generalmente, non si possono riconoscere altre 

 facce che quelle del prisma |1010( ; in un individuo potei misurare appros- 

 simativamente anche le facce terminali, e stabilire così, che rappresentava 

 la combinazione del prisma esagonale colle piramidi j 3034 [ e j 4041 [ e 

 col pedione, come si vede dai valori seguenti : 



angoli misurati calcolati come sopra 



(1010): (0110) 60° 15' 60° 0' 



(0001): (3034) 35 7 35 22 



(0001): (4041) 76 19 75 12 



(<) G. Seligmann, Zeitschr. f. Kryst. 6 (1882) 230. 



( 3 ) Knop., N. Jahrb. (1861) 533. 



( s ) Doelter, Zeitschr f. Kryst 11 (1886) 35. 



(*) Weinschenk, Zeitschr. f. Kryst 17 (1890) 497. 



